KDP/DKDP/ADP
これらの結晶は独自の技術で引き上げされ、より大きなサイズとより安価なコストパフォーマンスを実現しております。
KDP結晶及びDKDP結晶は、Nd:YAGレーザー（1064nm）のSHGとTHGに対しては、位相整合性
によりタイプⅠかⅡを選んで頂き、FHG（266nm）に対してはKDP結晶をお薦めしております。
お好みの形状をご連絡頂ければ、研磨無しの結晶の固まりでも供給出来ます。勿論、研磨済みの結晶をレーザーロッド状やキューブ状でも供給出来ます。

Specifications

KDP

DKDP

ADP

174nm-1570nm
42m
a=b=7.453; c=6.975
2.338
2.5
no=1.52301
ne=1.47898
no=1.50737
ne=1.46685
no=1.4938
ne=1.4599

200nm-2100nm42m
a=b=7.469; c=6.976
2.355
2.5
no=1.5185
ne=1.4772
no=1.5044（at 623.4nm）
ne=1.4656（at 623.4nm）
no=1.4948
ne=1.4554

180nm-1530nm
42m
a=b=7.499; c=7.549
1.803
2.0
no=1.53925
ne=1.49123
no=1.52195
ne=1.47727
no=1.5071
ne=1.4685

Non-linear coefficient
at 1064nm,pm/V

d36=0.39d36=0.37d36=0.47

Optical damage thresholdat 1064nm,20ns,MW/cm2

300-600>100

500（at 60ns）

Transparency range
Symmetry class
Lattice parameters,ÅDensity,g/cm3
Mohs hardness
Refractive index at 407.8nm
Refractive index at 632.8nm
Refractive index at 1064nm

AgGaS2/AgGaSe2
銀ガリウムサルファイト（AgGaS2）は、主に赤外波長域の第二高調波発生などに使用され、CO2レーザー（10.6um）などに対して多く利用されております。
レーザーの励起により、AgGaS2結晶は赤外域中の広い波長領域を継続的に作り出すOPO（光パラメトリック発信）に使用されたり、2050nmの励起レーザーにより2.5～12umの領域のチューナブル
OPOを発生させたり、結晶から出た光の和周波や差周波利用に使われたりと、多くのアプリケーシ
ョンに向いた結晶です。
高い非線形効率とダメージしきい値、そして広い透過特性を持ち、近赤外から遠赤外までを対象としているリーズナブルな非線形光学結晶でもあります。
分光にも医療アプリケーションにも、赤外用の波長板としても人気があります。
銀ガリウムサルファイトに非常に似た非線形光学結晶で、銀ガリウムセレナイト（AgGaSe2）もあります。透過波長範囲がAgGaS2結晶より広く、1800nm付近の吸収が起こりません。位相整合、及び非線形特性が可視光から中赤外波長域の様々な和周波や差周波に使われています。
特にチタンサファイアレーザーなどの位相整合された差周波発生及びNd:YAGレーザー励起のO
PO発生が使用例に挙げられます。

1/2

AgGaS2/AgGaSe2
アプリケーション例
・CO2レーザーの第二高調波発生
・CO2レーザーの放射イメージの変換効率を、
Nd:YAG/色素/ルビーレーザーを使用し、可視領域と近赤外領域において30%アップ
・4～18.3umまでの赤外領域においてのフリクエンシーミキシング
・Nd:YAGレーザー励起によるOPOによるチューナブルレーザー
・温度変化により変えられる、透過バンドに対するナロウバンドパスフィルター

Specifications
Transperency range
Point Group
Lattice parameters,ÅMohs hardness
Density,g/cm3
Parallel to c-axis
Perpendicular to c-axis
Max.size of element
Non-linear coefficient at 10.6um,pm/V
AR coat for single-band,dual-band
Refractive index at 1.06um
Refractive index at 3.0um
Refractive index at 5.3um
Refractive index at 10.6um
Refractive index at 12um
Optical damage threshold at 10.6um,
150ns,MW/cm2

AgGaS2AgGaSe20.46-12um

0.65-18um

42m
a=5.757, c=10.302
3.0-3.5
4.58
12.5・10-6・C-1-13.2・10-6・C-1
15×15×25mm3
d36=11.1
OK
no=2.4521 ne=2.3990
no=2.4080 ne=2.3545
no=2.3945 ne=2.3408
no=2.3472 ne=2.2934
no=2.3266 ne=2.2716

42m
a=5.992, c=10.886
3.0-3.5
5.71
16.8・10-6・C-1-7.8・10-6・C-1
15×15×25mm3
d36=33OK
no=2.7010 ne=2.6792
no=2.6245 ne=2.5925
no=2.6134 ne=2.5808
no=2.59 ne=2.5579
no=2.5837 ne=2.5505

10-20

10-20

2/2

AgGaS2/AgGaSe2
銀ガリウムサルファイト（AgGaS2）は、主に赤外波長域の第二高調波発生などに使用され、CO2レーザー（10.6um）などに対して多く利用されております。
レーザーの励起により、AgGaS2結晶は赤外域中の広い波長領域を継続的に作り出すOPO（光パラメトリック発信）に使用されたり、2050nmの励起レーザーにより2.5～12umの領域のチューナブル
OPOを発生させたり、結晶から出た光の和周波や差周波利用に使われたりと、多くのアプリケーシ
ョンに向いた結晶です。
高い非線形効率とダメージしきい値、そして広い透過特性を持ち、近赤外から遠赤外までを対象としているリーズナブルな非線形光学結晶でもあります。
分光にも医療アプリケーションにも、赤外用の波長板としても人気があります。
銀ガリウムサルファイトに非常に似た非線形光学結晶で、銀ガリウムセレナイト（AgGaSe2）もあります。透過波長範囲がAgGaS2結晶より広く、1800nm付近の吸収が起こりません。位相整合、及び非線形特性が可視光から中赤外波長域の様々な和周波や差周波に使われています。
特にチタンサファイアレーザーなどの位相整合された差周波発生及びNd:YAGレーザー励起のO
PO発生が使用例に挙げられます。

1/2

AgGaS2/AgGaSe2
アプリケーション例
・CO2レーザーの第二高調波発生
・CO2レーザーの放射イメージの変換効率を、
Nd:YAG/色素/ルビーレーザーを使用し、可視領域と近赤外領域において30%アップ
・4～18.3umまでの赤外領域においてのフリクエンシーミキシング
・Nd:YAGレーザー励起によるOPOによるチューナブルレーザー
・温度変化により変えられる、透過バンドに対するナロウバンドパスフィルター

Specifications
Transperency range
Point Group
Lattice parameters,ÅMohs hardness
Density,g/cm3
Parallel to c-axis
Perpendicular to c-axis
Max.size of element
Non-linear coefficient at 10.6um,pm/V
AR coat for single-band,dual-band
Refractive index at 1.06um
Refractive index at 3.0um
Refractive index at 5.3um
Refractive index at 10.6um
Refractive index at 12um
Optical damage threshold at 10.6um,
150ns,MW/cm2

AgGaS2AgGaSe20.46-12um

0.65-18um

42m
a=5.757, c=10.302
3.0-3.5
4.58
12.5・10-6・C-1-13.2・10-6・C-1
15×15×25mm3
d36=11.1
OK
no=2.4521 ne=2.3990
no=2.4080 ne=2.3545
no=2.3945 ne=2.3408
no=2.3472 ne=2.2934
no=2.3266 ne=2.2716

42m
a=5.992, c=10.886
3.0-3.5
5.71
16.8・10-6・C-1-7.8・10-6・C-1
15×15×25mm3
d36=33OK
no=2.7010 ne=2.6792
no=2.6245 ne=2.5925
no=2.6134 ne=2.5808
no=2.59 ne=2.5579
no=2.5837 ne=2.5505

10-20

10-20

2/2

ALEXANDRITE
Specifications
Absorption loss at 750nm,cm-1
Syngony/Spatial group
Mohs hardness/Lifetime,sec
Lattice parameters,ÅDensity,g/cm3
Axial characteristic
Refractive indexes
Thermal conductivity,W・cm-1・°K-1
Stimulated emission cross-section at 300・°K,cm2

ALEXANDRITE
0.001-0.003
rhombic/Pnma（D2h16）
8.5 / 260・10-6
a=5.47 b=9.39 c=4.42
3.79
biaxialng=1.753 nm=1.747 np=1.744
0.23
3.0・10-19

Generation boundaries depending on Cr+3concentration,J
Operation in pulsed and CW modes at wavelength,nm

15-30
700-820

Operation boundaries depending on
Operation in pulsed and CW mode at wavelengths,um

0.70-0.82

ロッドの仕様Cr dopant concentration,at.%Diameter,mm
Length,mm
Ends unparallelity
Surface quality,scratch/dig
Flatness
Orientation tolerance
Orientation

0.03÷0.50（4÷10）±0.1（60÷110）±0.6
10"
10-5
ν/10
<5°
0.01

BaF2
バリウムフルオライド（BaF2）は、CaF2より広い透過特性を持っております。

材質特性
Transmission range（thickness 10mm）,um
Crystal structure
Lattice parameters,ÅMohs hardness
Density,g/cm3
Refractive index,at 1.0um
Solubility at 25℃,g/100g water

0.15-15.00
cubic
a=6.1963
4.89
n=1.4686
0.12

光学ウィンドウ仕様
Surface quality,scratch-dig
Clear aperture
Diameter tolerance,mmThickness tolerance,mm
Flatness
Parallelism,arc min
ΔN
BaF2 at 0.2um
BaF2 at 0.4um
BaF2 at 10.6um

60-40
90% of diameter+0.0/-0.1±2
λ/4（633nm）
3<0.5・10-5
<0.20
<0.08
<0.13

BBO
β-バリウムボレート（β-BaB2O4/BBO）は、近年を代表する非線形光学結晶です。
広い位相整合範囲・高い非線効果（KDPの6倍以上）・高いダメージしきい値・振動や温度変化にも強く、190nm～2500nmという広い透過波長範囲を保証します。

アプリケーション例
・Nd:YAGレーザーの二倍波、三倍波、四倍波、五倍波発生・チタンサファイヤ、アレキサンドライトレーザーの二倍波、三倍波発生・波長チューナブルレーザーのOPO発生（355nm, 532nm, 1064nm励起による）・色素レーザーの差周波発生、二倍波による紫外光発生
・超短パルス（ピコ秒、フェムト秒）レーザーのオートコリレーション

Specifications
Transperency range
Point Group
Lattice parameters,ÅSpace Group
Density,g/cm3
Optical damage threshold,MW/cm2
Mohs hardness
Refractive index at 1064nm
Refractive index at 532nm
Refractive index at 355nm
Refractive index at 266nm
Refractive index at 213nm
Non-linear coefficient,pm/V
Chemical properties
Max. size of element,mm3
Conversion efficiency, %BBO
190-2500nm
3m
a=12.532; c=12.717
R3c
3.85>5000（1064nm, 10ns）4
ne=1.5425 no=1.6551
ne=1.5555 no=1.6749
ne=1.5775 no=1.7055
ne=1.6139 no=1.7570
ne=1.6742 no=1.8465
d22=1.6 d31=0.08
slightly hygroscopic
4×4×1830（1064nm, 20ns, 3W） 35（1780nm, 20ns, 20Hz, 2W）
20（1064nm, 20ns, 50Hz, 2W）

BGO/BSO
ビスマスゲルマニウムオキサイド（Bi12GeO20/BGO）結晶と、ビスマスシリコンオキサイド（Bi12SiO
20/BSO）結晶は、共にツォクラルスキー法で引き上げられ作られます。
BSO結晶とBGO結晶は、二波長ミキシング・四波長ミキシング・位相変化・リアルタイムホログラフ
ィー・光データ蓄積・光コンピューティング・EO変調などを含む光屈折アプリケーションや光導電
アプリケーション、EOアプリケーション、AOアプリケーションなどに使われます。

Specifications
Transperency range
Point Group
Mohs hardness
Crystal system
Lattice parameters,ÅDensity,g/cm3
Refractive index at 0.63um
Electro-optical coefficient at 0.63um,pm/V
AR coating

BGO

BSO

0.4-7um
23
5
cubic
10.1459.2
2.54
r41=3.5
OK

0.4-6um
23
6
cubic
10.1049.14
2.55
r41=5.0
OKBGO/BSO
ビスマスゲルマニウムオキサイド（Bi12GeO20/BGO）結晶と、ビスマスシリコンオキサイド（Bi12SiO
20/BSO）結晶は、共にツォクラルスキー法で引き上げられ作られます。
BSO結晶とBGO結晶は、二波長ミキシング・四波長ミキシング・位相変化・リアルタイムホログラフ
ィー・光データ蓄積・光コンピューティング・EO変調などを含む光屈折アプリケーションや光導電
アプリケーション、EOアプリケーション、AOアプリケーションなどに使われます。

Specifications
Transperency range
Point Group
Mohs hardness
Crystal system
Lattice parameters,ÅDensity,g/cm3
Refractive index at 0.63um
Electro-optical coefficient at 0.63um,pm/V
AR coating

BGO

BSO

0.4-7um
23
5
cubic
10.1459.2
2.54
r41=3.5
OK

0.4-6um
23
6
cubic
10.1049.14
2.55
r41=5.0
OKCaF2
カルシウムフルオライド（CaF2）は、紫外～赤外の領域でウィンドウやレンズに使用されております。
ご希望であれば、CaF2レンズやプリズムもご提供出来ます。

材質特性
Transmisson range（thickness 10mm）,um
Crystal structure
Lattice parameters,ÅMohs hardness
Density,g/cm3
Refractive index,at 0.13-9.43um
Solubility at 18℃,g/100g water

0.15-9.0
cubic
a=5.4624
3.18
1.6921-1.3161
1.6・10-3

光学ウィンドウ仕様
Surface quality,scratch-dig

60-40

Clear aperture
Diameter tolerance,mmThickness tolerance,mm
Flatness
Parallelism,arc min
ΔN
Reflection loss（at 4um）,%

90% of diameter+0.0/-0.1±2
λ/4（633nm）
3<0.5 ・ 10-5
5.6（two surfaces）

CLBO
最近注目を浴び始めましたセシウムリチウムボレート（CsLiB6O10/CLBO）結晶は、紫外域でのア
プリケーション及びNd:YAGレーザーの四倍波、五倍波発生に使用されています。CLBO結晶は190nm以下の透過特性を持ち、640nmに対してのTypeⅡ SHGと、477nmに対してのTypeⅠとのフェーズマッチングにも使われます。
CLBO結晶自体は、BBO結晶より大きなサイズと広い透過波長範囲を可能とする非線形光学結晶です。
パワーによるダメージしきい値も非常に高く、BBOの倍の強度があります。
Moltech社は、CLBO結晶のARコーティングに1064nmと532nm用をご用意しております。AR（Anti-Reflection）コーティングは、低い反射特性（1064nmにおいて0.2%、532nmにおいて0.4%）により、高いダメージしきい値、湿度に対する強さ、長い再現性が保証出来ます。勿論、他の波長用のA
Rコーティングも御座います。

Specifications
Transperency range
Point Group
Mohs hardness
Refractive index at 1064nm
Refractive index at 532nm
Non-linear coefficient at 1064nm,pm/V
Optical damage threshold,MW/cm2
Max.size of element,mm3
Chemical properties

CLBO
180-2750nm
l42d
4
no=1.4852 ne=1.4353
no=1.4985 ne=1.4462
d36=0.86
26000（1064nm; 1.1ns）
7×7×15slightly hygroscopic

Cr+4:YAG/PASSIVE Q-SWITCH
クロームドープイットリウムアルミニウムガーネット（Cr+4:Y3Al5O12/Cr+4:YAG）結晶は、CW・パル
ス・自己モードロックチューナブル近赤外レーザー（1340～1580nm対象）発生、そして950～1100nmの波長内のレーザーのQスイッチングに使用されています。
クロームの吸収バンドを使用した特定のアプリケーションにおいて、Nd:YAGレーザーの励起として使う事もあり、例えば小さいNd:YAGオシレーターの変わりにもなります。
また、受動Qスイッチ・自己モードロックとしての使用も可能で、1450～1580nmの100フェムト秒以下のパルスレーザー内の組み込みにより実現します。
Cr+4:YAG結晶は、温度的にも放射性も安定しており、信頼性のおける結晶デバイスです。
Mechanical Specifications
Mohs hardness
Thermal conductivity
Thermoopical factor

Cr+4:YAG
8.5
0.12
8.0・10-6・°K-1

Spectral Specifications
Operating transition
Absorption band,nmEmission band,nm
Upper-level lifetime at 300°K,ms
Quantum yield at 300°K,%
Absorption cross section at 1064nm,cm2
Optical damage threshold at 1064nm,10ns,MW/cm2
Dopant level,at/cm3

Cr+4:YAG
3A2-3T2
900-1150
1340-1580
3.6
12
5.0・10-18500（at 1064 nm,10ns）
1017-1018

Specifications

PASSIVE Q-SWITCH

Wavelength,nm
Initial trancemittance,%
Initial absorption coefficient,cm-1
Aperture,mm
Contrast
Optical length,mm
Optical damage threshold,J/cm2
Long-term stbility

950-110015-90
0.05-3
5-12
>8-10
1-40
>4
>15years

Cr,Nd:YSGG/Cr,Er:YSGG
クロームネオジウムドープイットリウムスカンジウムガリウムガーネット（Cr,Nd:Y3Sc2Ga3O12/Cr,Nd:
YSGG）、（Cr,Er:Y3Sc2Ga3O12/Cr,Er:YSGG）結晶は、それぞれフラッシュランプ励起でのレーザーとしてNd:YAG結晶やEr:YAG結晶よりも高い効率を得る事が出来ます。
YSGG結晶から作られたレーザーロッドは、主に数十ヘルツ繰り返しの中出力レーザーに適し、その温度特性もYAG結晶より優れております。

Specifications
Crystal type

Cr,Nd:YSGG
Cr3+,Nd3+:YSGG

Cr,Er:YSGG
Cr3+,Er3+:YSGG

Dopant concentration,at/cm3

Cr:（1÷2）・1020 ,Nd:（2÷3）・1020

Cr:（1÷2）・1020 ,

Oh10
12.42
>7

Oh10
12.42
>7

5.2
8.1・10-6・゜K-1,<111>
0.06
1.5・10-19
240

5.2
8.1・10-6・゜K-1,<111>
0.06
5.2・10-21
1400

2÷3

1.5

Spatial group
Lattice parameters,ÅMohs hardness
Density,g/cm3
Thermal expansion coefficient
Thermal conductivity,W・cm-1・°K-1
Emission cross-section,cm2
Lifetime,us
Relative（to YAG）efficiencyof transformation of energy of the flash lamp

Er:4・1021

1/2

Cr,Nd:YSGG/Cr,Er:YSGG
DopantLaser wavelengh,um
Refractive index
Thermooptical coeff.（dn/dt）
Ultimate lasing regimes
free running mode
Ultimate lasing regimes
Electro-optical Q-switch
Sizes（dia×length）,mm
fields of applications

DopantLaser wavelengh,um
Refractive index
Thermooptical coeff.（dn/dt）
Ultimate lasing regimes
free running mode
Ultimate lasing regimes
Electro-optical Q-switch
Sizes（dia×length）,mm
fields of applications

Cr,Nd

Cr,Ho,Tm

1.058
1.9263
12.3・10-6・°K-1

2.088
1.9263
12.3・10-6・°K-1
overall efficincy 2.1%
slope efficiency 3.1%

overall efficiency 8%
pulse energy 500mJ
overall efficiency 4%
from 3×30 to 12.7×152.4
material processing,scientific investigations

from 3×30 to 9.5×101.6
material processing,
medical applications,lithotripsy

Cr,Er
2.791
1.9263
12.3・10-6・°K-1
overall efficiency 2.1%
slope efficiency 3.0%
overall efficiency 0.16%
slope efficiency 0.38%
from 3×30 to 12.7×127.0
material processing,
medical applications,scientific investigations

2/2

Cr:FORSTERITE
クロームフォルステライト（Cr:Mg2SiO4/Cr:Forsterite）結晶は、近赤外領域対象の新しいチュー
ナブルレーザー用の結晶として、主に光ファイバーの最も分散を抑えられる1130～1348nmの範囲に使用されます。
半導体評価、アイセーフレーザー、医療用や産業用、研究用途までその使用は広がっております。
励起は主に、532, 578, 629, 1064nmを使用してのパルスレーザー及びCWレーザーの発振。
サイズとしては～120mm長、～30mm径をご用意しており、ご希望であればARコートも致します。

Specifications
Crdopant concentration
Syngony rhombic
Lattice parameters,ÅMohs hardness
Density,g/cm3
Axial characteristic
Refractive indexes
Thermal expanion coefficient
Thermal conductivity,W・cm-1・°K-1
Stimulated emission cross section,cm-2
Relaxation time of terminal lasing level,ps
Radiate lifetime,us
Spontaneous fluorescence,us
Absorption loss at 1230nm,cm-1
Absorption coefficient at 1064nm,cm-1
Major pumping bands,nm
Fluorescence band,nm
Fluorescence lifetime at 25℃,us
Laser wavelength（centre）
Spectral bandwidth
Typical range,nm
Tuning range,nm
Gain cross section,cm2

Cr:FORSTERITE
0.05÷0.50
rhombic
a=4.77 b=10.28 c=6.00
7
3.217
biaxialng=1.670 nm=1.651 np=1.635
9.5・10-6・°K-1
0.08
1.44・10-19
<10
25
2.7
0.007-0.060
0.7-3.0
850-1200 600-850 350-550
680-1400<3
1235nm（pulsed）・1244nm（CW）
30nm（pulsed）・12nm（CW）
23%（pulsed）・38%（CW）1130-1348<1.45・10-19

Cr,Nd:YSGG/Cr,Er:YSGG
クロームネオジウムドープイットリウムスカンジウムガリウムガーネット（Cr,Nd:Y3Sc2Ga3O12/Cr,Nd:
YSGG）、（Cr,Er:Y3Sc2Ga3O12/Cr,Er:YSGG）結晶は、それぞれフラッシュランプ励起でのレーザーとしてNd:YAG結晶やEr:YAG結晶よりも高い効率を得る事が出来ます。
YSGG結晶から作られたレーザーロッドは、主に数十ヘルツ繰り返しの中出力レーザーに適し、その温度特性もYAG結晶より優れております。

Specifications
Crystal type

Cr,Nd:YSGG
Cr3+,Nd3+:YSGG

Cr,Er:YSGG
Cr3+,Er3+:YSGG

Dopant concentration,at/cm3

Cr:（1÷2）・1020 ,Nd:（2÷3）・1020

Cr:（1÷2）・1020 ,

Oh10
12.42
>7

Oh10
12.42
>7

5.2
8.1・10-6・゜K-1,<111>
0.06
1.5・10-19
240

5.2
8.1・10-6・゜K-1,<111>
0.06
5.2・10-21
1400

2÷3

1.5

Spatial group
Lattice parameters,ÅMohs hardness
Density,g/cm3
Thermal expansion coefficient
Thermal conductivity,W・cm-1・°K-1
Emission cross-section,cm2
Lifetime,us
Relative（to YAG）efficiencyof transformation of energy of the flash lamp

Er:4・1021

1/2

Cr,Nd:YSGG/Cr,Er:YSGG
DopantLaser wavelengh,um
Refractive index
Thermooptical coeff.（dn/dt）
Ultimate lasing regimes
free running mode
Ultimate lasing regimes
Electro-optical Q-switch
Sizes（dia×length）,mm
fields of applications

DopantLaser wavelengh,um
Refractive index
Thermooptical coeff.（dn/dt）
Ultimate lasing regimes
free running mode
Ultimate lasing regimes
Electro-optical Q-switch
Sizes（dia×length）,mm
fields of applications

Cr,Nd

Cr,Ho,Tm

1.058
1.9263
12.3・10-6・°K-1

2.088
1.9263
12.3・10-6・°K-1
overall efficincy 2.1%
slope efficiency 3.1%

overall efficiency 8%
pulse energy 500mJ
overall efficiency 4%
from 3×30 to 12.7×152.4
material processing,scientific investigations

from 3×30 to 9.5×101.6
material processing,
medical applications,lithotripsy

Cr,Er
2.791
1.9263
12.3・10-6・°K-1
overall efficiency 2.1%
slope efficiency 3.0%
overall efficiency 0.16%
slope efficiency 0.38%
from 3×30 to 12.7×127.0
material processing,
medical applications,scientific investigations

2/2

NaCl/KCl/Csl
ソディウムクロライド（NaCl）は、0.25～16umまでの透過用窓材、レンズやプリズムに使用され、ハイパワーレーザーなどで特性が出てきます。
ただし水分を嫌うので専用オーブンを使い、常に乾燥した状況での使用が好ましいです。
耐温性は400℃までですが、温度変化には敏感です。
ポタジウムアイオダイド（KCl）は0.3～20umまでの透過用で、赤外用ウインドウ、レンズやプリズ
ムに使用され、耐温性はやはり400℃を数えますが、水分にもろい性質があります。
セシウムアイオダイド（Csl）は2mmという薄さで、可視光から70umまでという広い波長範囲を透過し、主に赤外用ウィンドウや液体セル用ウィンドウに使われます。セシウムアイオダイドは比較的柔らかく、急激な温度変化による振動やショックに強い性質があり、宇宙アプリケーションにも使われております。水の吸収が少ない点も利点です。

KDP/DKDP/ADP
これらの結晶は独自の技術で引き上げされ、より大きなサイズとより安価なコストパフォーマンスを実現しております。
KDP結晶及びDKDP結晶は、Nd:YAGレーザー（1064nm）のSHGとTHGに対しては、位相整合性
によりタイプⅠかⅡを選んで頂き、FHG（266nm）に対してはKDP結晶をお薦めしております。
お好みの形状をご連絡頂ければ、研磨無しの結晶の固まりでも供給出来ます。勿論、研磨済みの結晶をレーザーロッド状やキューブ状でも供給出来ます。

Specifications

KDP

DKDP

ADP

174nm-1570nm
42m
a=b=7.453; c=6.975
2.338
2.5
no=1.52301
ne=1.47898
no=1.50737
ne=1.46685
no=1.4938
ne=1.4599

200nm-2100nm42m
a=b=7.469; c=6.976
2.355
2.5
no=1.5185
ne=1.4772
no=1.5044（at 623.4nm）
ne=1.4656（at 623.4nm）
no=1.4948
ne=1.4554

180nm-1530nm
42m
a=b=7.499; c=7.549
1.803
2.0
no=1.53925
ne=1.49123
no=1.52195
ne=1.47727
no=1.5071
ne=1.4685

Non-linear coefficient
at 1064nm,pm/V

d36=0.39d36=0.37d36=0.47

Optical damage thresholdat 1064nm,20ns,MW/cm2

300-600>100

500（at 60ns）

Transparency range
Symmetry class
Lattice parameters,ÅDensity,g/cm3
Mohs hardness
Refractive index at 407.8nm
Refractive index at 632.8nm
Refractive index at 1064nm

Nd:KGW/Er:KGW
ネオジウムドープポタジウムガドリウムタングステート（Nd:KGd（WO4）2/Nd:KGW）は低いしきい値で高い効率を持つ、レーザーレンジファインダーに適した結晶です。
KGW結晶は効率がYAGレーザーより5倍高く、0.5-1Ｊの低い励起エネルギーで効果的なレーザー発振が可能で高い出力も出せます。
引き上げ法の向上により結晶自体の大きさは、重さが～3kg、4～12mm径、50～120mm長が可能です。

特徴
・0.1～0.3Jまでの低いしきい値
・0.5～1Jという低い励起エネルギーでの高い効率性・偏光された放射光・5分というビーム発散性・高い光学均質性
・効果的なQ変調
・効果的なモード同期
・フレネル回折を持つコンパクトレーザーのデバイス
1/2

Nd:KGW/Er:KGW
Specifications
Chemical formula
Crystal structureSpace group
Lattice parameters,ÅMohs hardness
Density,g/cm3
Refractive indexes,at 1067nm
Young´s modulus,GPa
Thermal conductivity at 373°K-1
Thermal expansion coefficient,at 373°K

Refractiive index variation

Nd:KGW
Nd:KGd（WO4）2
monoclinic
C2h（2/m）a=8.10 b=10.43 c=7.60
5
7.27
nq=8.10 np=1.978 nm=2.014
Ea=115.8 Eb=152.5 Ec=92.4
Ka=0.026 Kb=0.038 Kc=0.034
αa=4・10-6・°K-1
αb=1.6・10-6・°K-1
αc=8.5・°K-1（0.4-1）・10-5

ロッドの仕様Orientation
Perpendicularity
Diameter tolerance,mmLength tolerance,mm
Chamfer
Parallelism
Dopant concentration,at.%
Flatness
Absorption loss at 1150nm,cm-1<010>along rod±30´<15´+0.0/-0.1+1.0/-0.0（45±10°）×（0.2±0.1）mm
<30´
2-10
<0.2
<0.005

2/2

Er:YAG
Er:YAG結晶のロッドは、最大7mm径、120mm長までご提供出来ます。

Specifications
Chemical formula
Crystal structure
Er dopant concentration,%
Mohs hardness
Emission wavelength
Orientation
Refractive index
Lasing transition
Thermal conductivity,W・cm-1・゜K-1
Density,g/cm3
Stimulated emission cross-section, cm2

Er:YAG
Er3+:Y3AL5O12
cubic
50
8.5
2.94
<111>crystallographic direction（±5°）
1.8374l11/2・4l13/2

0.12
4.56
3.0・10-20

Nd:YAP/Er:YAP
ネオジウムドープイットリウムオルソアルミネート（Nd:YAlO3/Nd:YAP）結晶は、オルソロンビックな構造で今後のレーザー結晶として注目されています。
YAGと似た結晶ですが独特な性質を持っており、主にリニアな偏光を帯びた高い安定性のあるC
WのTEM00モードレーザーや高出力レーザー、ダイオード励起固体レーザーなどに向いています。ダメージしきい値とスロープ効率において、Nd:YAP結晶の1079nmの波長はNd:YAG結晶の1064nmと同等で、Nd:YAP結晶の1340nmはNd:YAG結晶の1319nmよりも優れております。
Nd:YAP結晶の1340nmにおいてのクロスセクションはNd:YAG結晶の1319nmにおいてより約2.4倍
高くなります。
エルビウムドープイットリウムオルソアルミネート（Er:YAlO3）結晶は、ソラリゼーション効果を避ける
必要性からあまり使われない、1660nmという波長を出すアイセーフレーザーなどに使われます。
主にフラッシュランプに使用されていますが、ランプの有害特性を防ぎ眼に安全な波長範囲を保証します。
1660nmにおいて高繰り返しなQスイッチパルス使用のアイセーフレーザーにおいて、非常に期待の持てる結晶デバイスであります。
Specifications
Mohs hardness
Space group
Young´s modulus,H・m-2
Lattice constant,Å
Thermal conductivity at 373 °K ,W・cm-1・°K-1
Thermooptical factor dnγ/dT
Thermooptical factor dnα/dT
Density,g/cm3

Nd:YAP
8.5
D2h16-Pbnm
280・109
a=5.176 b=5.307 c=7.355
0.11

14.5・10-6・°K-1
9.7・10-6・°K-1
5.35

標準仕様
Host Yttrium
DopantDopant concentration,at%
Laser wavelength,nm
Wavefront distortion at 633nm
Size,mm

Orthoaluminate Perovskite
Nd3+
0.8÷1.5
1079,1340<λ/4/india（3-8）×length（5-110）

Er3+
1÷40
1660,2710-2920
λ/4/india（3-8）×length（5-110）

Er:YLF/Ho:YLF/Tm:YLF
エルビウムドープイルフ（Er:YLF）、ホルミウムドープイルフ（Ho:YLF）、ツリウムドープイルフ（Tm:YLF）は、産業用や医療用、そして研究用に広く使用されているレーザーロッド結晶です。
非線的な屈折性や、温度依存が低い特徴があります。

アプリケーション例（Moltech社実績）
・燐酸ガラスレーザーシステム内でのNd:YLF（1053nm）発振
・高感度な検出測定システム（Ho:YLF:750nm、Er:YLF:850nm）
・眼に無害なスポットライティングレーザーシステム（Er:YLF-1.73um）
・ハイパワー波長可変レーザー（Ce:YLF-0.29-0.32um）
・複数の波長を使用しての複合測定システム（Er:YLF-0.85um・1.73um）、（Ho:YLF-0.75m・0.98um）、（Tm:YLF-2.35um・1.89um）
・レーザーガイダンスシステム（Ho:YLF-3.9um）

Spectral Specifications
Transmission band,um
Crystal symmetry
Mohs hardness
Density,g/cm3
Refractive indexes
Thermal conductivity,W・cm-1・°K-1
Thermooptical coefficient,at 1.06um
Non-linear index n2,esu

Er:YLF/Ho:YLF/Tm:YLF
0.1-7.5
tetragonal
4-5
3.95
no=1.448 ne=1.47
0.06
π=4.3・10-6・°K-1,σ=2.0・10-6・°K-1
0.6・10-13

Mechanical Specifications
Rod dimensions,mm
Rod end face flatness
Parallelism of rod end faces,arc.sec
End faces perpendicularity,arc.sec
Barrel finish,um
End faces coating

Er:YLF/Ho:YLF/Tm:YLF
dia.（3-10）±0.1, length（25-140）±0.2
N=0.5 interf.band,⊿N=0.5 interf.band
155
1.5
AR/AR coating at 1.05um

Er:YSGG
エルビウムドープイットリウムスカンジウムガリウムガーネット（（Y,Er）3Sc2Ga3O12/Er:YSGG）結晶
は、3umを発生させるために用いられる単結晶です。

Specifications
Chemical formula
Crystal structure
Er dopant concentration,at.%Spatial group
Oreientation
Lattice parameters,Å
Thermooptical factor（dn/dt）m
Density,g/cm3
Refractive index at 1.064um
Thermal conductivity,W・cm-1・°K-1
Thermal expansion coefficient
Mohs hardness
Generated wavelength,um

Er:YSGG
Er3+:Y3Sc2Ga3O12
cubic
30-50
Oh
<001>,<111>
12.42
7・10-6・°K-1
5.36
1.926
0.079
8.1・10-6・°K-1>72.797;2.823

Er:YAG結晶との比較
Crystal type
Er concentration,at.%Pumping wavelength,nm
Stimulated radiation wavelength,um
Generation threshold,mW
Max.power output at pumping power 720mW,966nm
Slope efficiency,%

Er:YSGG

Er:YAG

38
966
2.797;2.823
72
201
31.1

33
964
2.830
418
51
16.9

Fe:INDIUM PHOSPHIDE
鉄分ドープインディウムフォスファイド（Fe:InP）結晶は、半導体素子でエピタキシャル層構造を持つ材料です。
Moltech社では30～40mm径、10～15mm長のサイズを、そしてドープ無しの物も供給出来ます。

Fe:LNB
鉄分ドープリチウムナイオベート（Fe:LiNbO3）結晶は、大きなEO効果と高い光屈折感度、そして高い回折効率を伴った結晶です。
BaTiO3結晶と比較して保存性が高く、コストもかからず大きなサイズでの使用も可能であるという優位性があります。従いまして、多くの個数を使うアプリケーションなどに適しており、様々な分野で重宝しています。

アプリケーション例
・ホログラフィックストレージ・ブラッググレーティング・ダイナミックホログラフィー
・光メモリー・光位相接合・ニュートラルネットワーク

Specifications
Crystal structures
Cell parameters,ÅCurie temperature,℃
Mohs hardness
Density,g/cm3
ColourSolubility

Fe:LNB
trigonal,space group R3c
a=0.5148, c=13.863, Z=6
1140
5
4.64
from colourless to brown
insoluble in H2O

GALLIUM ARSENIDE
ガリウムアルセナイド（GaAs）結晶は1～11umを透過し、吸湿性も無く耐温性も優れている化学的に安定している材料です。
中出力や高出力CO2レーザーシステムのウィンドウ・レンズ・ビームスプリッタなどに使われております。

Useful transparency range,um
Crystal structure
Lattice parameter,Å
Density,g/cm3
Knoop hardness,kg/mm2
Absorption coefficient at 10.6um,cm-1
Refractive index at 10.6um
Thermal expansion coefficient
Thermal conductivity,mW・cm-1・°K-1

1-11
cubic,43m
5.6532
5.32
750
<0.01
3.08
5.4・10-6・K-1
400

GaSe
ガリウムセレナイド（GaSe）結晶は、中赤外領域での第二高調波を発生させる結晶です。
大きな非線係数・広い透過波長範囲においての高いダメージしきい値が特徴で、6～12umの波長範囲内で多く使われております。
外部の変換効率は、8～22%の間です。

アプリケーション例
・CO2レーザーの第二高調波発生
・CO2レーザーの近赤外、可視光イメージング
・中赤外域のフリクエンシーミキシング
・5.5～18umの範囲の中赤外領域のDFG
・Nd:YAGレーザー励起のOPO使用のチューナブルレーザーSpecifications
Transperency range
Lattice parameters,Å
Point Group
Density,g/cm3
Refractive index at 5.3um
Refrative index at 10.6um
Mohs hardness
Non-linear cooefficient,pm/V
Chemical properties
Optical damage threshold,MW/cm2

GaSe
0.62-18um
a=3.74; c=15.89
62m
5.03
no=2.8340 ne=2.4599
no=2.8136 ne=2.4389
2d22=-70
non-hygroscopic
28（9.3um, 150ns）
0.5（10.6um, in CW mode）

Si/Geシリコン（Si）は主に、1.5～8umの赤外用リフレクターやウィンドウに使用されております。
ただし9umにおいて大きな吸収がありますので、CO2レーザーとの使用には向きませんが、その高い耐温性からレーザーミラーに対しての使用は御座います。
ゲルマニウム（Ge）は、2～12umの赤外域システム内のレンズやウィンドウに最も広く使われている材料です。
ゲルマニウムは化学変化が無く、丈夫で使用環境を問いません。

GGG
ガドリニウムガリウムガーネット（Gd3Ga5O12/GGG）結晶は、高温超伝導体材料としても使用出来る単結晶です。

Specifications
Crystal structure
Crystal growth method
Crystal growth orientation
Variations
Dielectric constantDielectric loss tangent （at 10GHz）
Mohs hardness
Density,g/cm3
Lattice oarameter,ÅTransmission range,umColourRefractive indexes at 577nm
Refractive indexes at 625nm
Refractive indexes at 2000nm
Refractive indexes at 5000nm

GGG
cubic
Czochralsky<100>or<111>
dopands on request～30～3.0・10-4
7.5
7.07
12.383
0.3-7.0
colourlessnd=1.9708 ne=1.9567
nc=1.9577 ne=1.9567
nc=1.9500 ne=1.9567
nc=1.9454

HgGa2S4Specifications
Transperency range
Negative uniaxial crystal
Point Group
Mohs hardness
Density,g/cm3
Energy gap,eV
Non-linear coefficient
Refractive index at 0.6um（at T= 20℃,orange phase）
Refractive index at 0.8um（at T= 20℃,orange phase）
Refractive index at 1.064um（at T= 20℃,orange phase）
Refractive index at 2.0um（at T= 20℃,orange phase）
Refractive index at 4.0um（at T= 20℃,orange phase）
Refractive index at 6.43um（at T= 20℃,orange phase）
Refractive index at 10.6um（at T= 20℃,orange phase）
Refractive index at 0.6um（at T= 20℃,yellow phase）
Refractive index at 0.8um（at T= 20℃,yellow phase）
Refractive index at 0.9um（at T= 20℃,yellow phase）
Refractive index at 1.064um（at T= 20℃,yellow phase）
Refractive index at 2.0um（at T= 20℃,yellow phase）
Refractive index at 8.93um（at T= 20℃,yellow phase）
Refractive index at 10.6um（at T= 20℃,yellow phase）
Optical damage threshold,MW/cm2

HgGa2S4
0.55-13um
no>ne
4
3-3.5
4.95
2.34
1.8（AgGaS2）
no=2.9615 ne=2.6264
no=2.5228 ne=2.4741
no=2.4806 ne=2.4356
no=2.4432 ne=2.4005
no=2.4286 ne=2.3869
no=2.4123 ne=2.3704
no=2.3688 ne=2.3268
no=2.6187 ne=2.5562
no=2.5276 ne=2.4747
no=2.5064 ne=2.4544
no=2.4845 ne=2.4352
no=2.4468 ne=2.4001
no=2.3929 ne=2.3466
no=2.3723 ne=2.3261
60-90 at surface（1064nm, 10ns）

Er:YLF/Ho:YLF/Tm:YLF
エルビウムドープイルフ（Er:YLF）、ホルミウムドープイルフ（Ho:YLF）、ツリウムドープイルフ（Tm:YLF）は、産業用や医療用、そして研究用に広く使用されているレーザーロッド結晶です。
非線的な屈折性や、温度依存が低い特徴があります。

アプリケーション例（Moltech社実績）
・燐酸ガラスレーザーシステム内でのNd:YLF（1053nm）発振
・高感度な検出測定システム（Ho:YLF:750nm、Er:YLF:850nm）
・眼に無害なスポットライティングレーザーシステム（Er:YLF-1.73um）
・ハイパワー波長可変レーザー（Ce:YLF-0.29-0.32um）
・複数の波長を使用しての複合測定システム（Er:YLF-0.85um・1.73um）、（Ho:YLF-0.75m・0.98um）、（Tm:YLF-2.35um・1.89um）
・レーザーガイダンスシステム（Ho:YLF-3.9um）

Spectral Specifications
Transmission band,um
Crystal symmetry
Mohs hardness
Density,g/cm3
Refractive indexes
Thermal conductivity,W・cm-1・°K-1
Thermooptical coefficient,at 1.06um
Non-linear index n2,esu

Er:YLF/Ho:YLF/Tm:YLF
0.1-7.5
tetragonal
4-5
3.95
no=1.448 ne=1.47
0.06
π=4.3・10-6・°K-1,σ=2.0・10-6・°K-1
0.6・10-13

Mechanical Specifications
Rod dimensions,mm
Rod end face flatness
Parallelism of rod end faces,arc.sec
End faces perpendicularity,arc.sec
Barrel finish,um
End faces coating

Er:YLF/Ho:YLF/Tm:YLF
dia.（3-10）±0.1, length（25-140）±0.2
N=0.5 interf.band,⊿N=0.5 interf.band
155
1.5
AR/AR coating at 1.05um

KB5
ポタジムペンタボレート（KB5O8・4H2O/KB5）結晶です。

アプリケーション例
・434nm～1302nmの波長域の中のレーザー第二高調波から第六高調波までが発生
・和周波や差周波発生
・OPO・チューナブルレーザーの光変換
・超短パルスレーザーのパラメーター測定

Specifications
Transperency range
Optical damage threshold,MW/cm2
Point Group
Chemical properties
Density,g/cm3
Conversion efficiency,%
Mohs hardness
Non-linear coefficient,pm/V

KB5
160-1440nm
1000（530nm, 20ns, 15Hz）
mm2
can be dehydrated
1.74>10（434nm, 2W）
3（approx.）d31=4.56・10-2; d32=0.33・10-2

KBr
ポタジウムブロマイド（KBr）は、赤外分光用コンポーネント・CO2レーザー用ビームスプリッターに使用されます。
水に溶ける性質を持ち、研磨表面には水分から守るコーティングが常に必要です。耐温性は300℃までです。

材質特性
Transmission range（thickness 10mm）,um
Crystal structure
Lattice parameters,ÅMohs hardness
Density,g/cm3
Refractive index,at 9.724um
Reflection loss,at 10um,2 surfaces
Solubility at 0℃,g/100g water

0.21-28.00
cubic
a=6.598
1.5
2.75
n=1.5269
8.4%
53.48

光学ウィンドウ仕様
Surface quality,scratch-dig
Clear aperture
Diameter tolerance,mmThickness tolerance,mm
Flatness
Parallelism,arc min

60-40
90% of diameter+0.0/-0.1±2
λ/4（633nm）
3NaCl/KCl/Csl
ソディウムクロライド（NaCl）は、0.25～16umまでの透過用窓材、レンズやプリズムに使用され、ハイパワーレーザーなどで特性が出てきます。
ただし水分を嫌うので専用オーブンを使い、常に乾燥した状況での使用が好ましいです。
耐温性は400℃までですが、温度変化には敏感です。
ポタジウムアイオダイド（KCl）は0.3～20umまでの透過用で、赤外用ウインドウ、レンズやプリズ
ムに使用され、耐温性はやはり400℃を数えますが、水分にもろい性質があります。
セシウムアイオダイド（Csl）は2mmという薄さで、可視光から70umまでという広い波長範囲を透過し、主に赤外用ウィンドウや液体セル用ウィンドウに使われます。セシウムアイオダイドは比較的柔らかく、急激な温度変化による振動やショックに強い性質があり、宇宙アプリケーションにも使われております。水の吸収が少ない点も利点です。

KDP/DKDP/ADP
これらの結晶は独自の技術で引き上げされ、より大きなサイズとより安価なコストパフォーマンスを実現しております。
KDP結晶及びDKDP結晶は、Nd:YAGレーザー（1064nm）のSHGとTHGに対しては、位相整合性
によりタイプⅠかⅡを選んで頂き、FHG（266nm）に対してはKDP結晶をお薦めしております。
お好みの形状をご連絡頂ければ、研磨無しの結晶の固まりでも供給出来ます。勿論、研磨済みの結晶をレーザーロッド状やキューブ状でも供給出来ます。

Specifications

KDP

DKDP

ADP

174nm-1570nm
42m
a=b=7.453; c=6.975
2.338
2.5
no=1.52301
ne=1.47898
no=1.50737
ne=1.46685
no=1.4938
ne=1.4599

200nm-2100nm42m
a=b=7.469; c=6.976
2.355
2.5
no=1.5185
ne=1.4772
no=1.5044（at 623.4nm）
ne=1.4656（at 623.4nm）
no=1.4948
ne=1.4554

180nm-1530nm
42m
a=b=7.499; c=7.549
1.803
2.0
no=1.53925
ne=1.49123
no=1.52195
ne=1.47727
no=1.5071
ne=1.4685

Non-linear coefficient
at 1064nm,pm/V

d36=0.39d36=0.37d36=0.47

Optical damage thresholdat 1064nm,20ns,MW/cm2

300-600>100

500（at 60ns）

Transparency range
Symmetry class
Lattice parameters,ÅDensity,g/cm3
Mohs hardness
Refractive index at 407.8nm
Refractive index at 632.8nm
Refractive index at 1064nm

KRS-5/KRS-6
サリウムハロゲナイド（KRS-5/KRS-6）結晶は、可視から赤外の放射に対しての透過や屈折、そしてフォーカシング用に使われます。
広い透過波長範囲・温度や振動に対しての安定性・低い溶解性などの特徴が、環境アプリケー
ションや宇宙アプリケーションにおける研究などに重宝されております。

Specifications
Chemical composition
Spectral transparency range,umDensity,g/cm3
at 0.633um
at 2-25um
Absorption at 10.6 um,cm-1
Refractive index, at 0.633-10.6um
Max.Sizes,mm

KRS-5

KRS-6

TlBr-40%: Tll-60%
0.56-50.00
7.37
>60

TlBr-30%: TlCl-70%
0.4-40.0
7.19
>65

>68
<1・103
2.57-2.37
dia.=100, length=100>72<1・103
2.33-2.17
dia.=150, length=100

KRS-5/KRS-6
サリウムハロゲナイド（KRS-5/KRS-6）結晶は、可視から赤外の放射に対しての透過や屈折、そしてフォーカシング用に使われます。
広い透過波長範囲・温度や振動に対しての安定性・低い溶解性などの特徴が、環境アプリケー
ションや宇宙アプリケーションにおける研究などに重宝されております。

Specifications
Chemical composition
Spectral transparency range,umDensity,g/cm3
at 0.633um
at 2-25um
Absorption at 10.6 um,cm-1
Refractive index, at 0.633-10.6um
Max.Sizes,mm

KRS-5

KRS-6

TlBr-40%: Tll-60%
0.56-50.00
7.37
>60

TlBr-30%: TlCl-70%
0.4-40.0
7.19
>65

>68
<1・103
2.57-2.37
dia.=100, length=100>72<1・103
2.33-2.17
dia.=150, length=100

KTA
ポタジウムタイタニルアルセネート（KTiOAsO4）は非線形効果を持ちながら、EOアプリケーションにも使用出来る結晶です。線形効果及び光電効果はKTPと比較しても高く、2u～5umの波長域での吸収を変える特性も併せ持ちます。
アルセネートは誘電性にあまり影響を受けず、KTP結晶より帯電しません。これらアルセネートの単結晶は化学的変化にも温度依存にも安定しており、吸湿性も無くレーザー光強度にも強い特徴があります。
KTA結晶は、第二高調波（二倍波：SHG）発生、和周波/差周波（SFG/DFG）発生やOPO発生、
EOQスイッチ/変調などに主に使用されています。特にKTAを使用したOPOデバイスは安定しており、チューナブルレーザーのエネルギー変換効率は50％以上です。パワーに対するダメージ
しきい値も高く、例えばピコ秒色素レーザーで10～20GW/cm2を照射してもダメージがありませんでした。

Specifications
Transperency range
Mohs hardness
Lattice parameters,Å
Point GroupSpace Group
Refractive index at 1064nm
Refractive index at 632.8nm
ensity,g/cm3
Electro-optic coefficient,pm/V
Chemiacal properties
Non-linear coefficient,pm/V
max.size of element,mm3
Optical damage threshold,MW/cm2

KTA
350-5500nm
3a=13.103; b=6.558; c=10.746
mm2
Pna21
nx=1.782 ny=1.790 nz=1.863
nx=1.805 ny=1.814 nz=1.911
3.45
r13=15±1 r23=21±1 r33=40±1
non-hygroscopic
d=1.6（±0.2）・dKTP
7×7×20>10000（1064nm,70ps）

KTP
ポタジウムタイタニルフォスファ（KTiOPO4/KTP）結晶は、広い波長範囲の中で光学特性を損なわず、SHGの効果が他の結晶より優れており、KDPの約3倍の効率があります。ダメージしきい値も高く、広い波長範囲域内で位相整合の影響を受けません。（TypeⅠとTypeⅡ）
Nd:YAGレーザーだけではなく、ネオジウムドープの他のレーザー、特に低中出力レーザーでの使用が人気です。

Specifications
Transperency range
Crystal Structure
Point Group

KTP
350-4500nm
orthorhombic
mm2

Space Group
Lattice parameters,ÅMohs hardness
Density,g/cm3
Conversion efficiency,%
Max.size of element,mm3
Optical damage threshould,MW/cm2
Thermal conductivity,mW・cm-1・℃-1Non-linear coefficient,pm/V

Pna21
a=12.814; b=6.404; c=10.616
5
3.0360（1064nm, 10ns, 50Hz, 2W）
10×10×20500（1064nm, 20ns, 20Hz）
k1=20, k2=30, k3=33
d31=6.5; d32=5.0; d33=13.7; d34=7.6; d35=6.1

Thermal expansion coefficient,at 100℃

1=8.7, 10-6, ℃-1 2=10.5, 10-6, ℃-1
3=-0.2, 10-6, ℃-1

Refractive index at 1064nm
Refractive index at 532nm

nx=1.738 ny=1.746 nz=1.830
nx=1.779 ny=1.789 nz=1.889

LANGASIT
Specifications

QuartzLangasit

Lithium Tantalate

Symmetry class
Phase trasition temperature,℃
Optimum cut
Electromechanical coupling coefficient,%
Temperature coefficient of frequency,ppm

32
573.3
AT
7.0
0.6

32

3M
660
x
44.0
4.0

Y
16.0
1.6

LANTHANUM ALUMINATE
ランタナムアルミネート（LaAlO3）結晶は、高温超伝導体（HTS）のエピタキシャルな作りを可能とした単結晶で、その超伝導性は液体窒素（77゜K）以上は保持しております。

アプリケーション例
・ホログラフィックストレージ・ブラッググレーティング・ダイナミックホログラフィー

・光メモリー・光位相接合・ニュートラルネットワーク

MAIN PROPERTIESStructural type
Crystal structureSpace group
Rhombohedral unit cell
Perovskite-like unit cell
Density,g/cm3
Thermal expansion coefficient
ColourDielectric constant
Loss tangent,at 10GHz
Chemical stability

distorted Perovskite
rhombohedral at 25℃,cubic above 435℃
D53d-R3m
a=0.5357nm, a=60°6`
a=0.3790nm, a=90°5`
6.52
1.0・10-5・°K-1
tan to brown～25～3.0･10-4 at 300°K and 0.6･10-4 at 77°K
insoluble in common mineral acids at 25℃,
soluble in H3PO4 at 150-200℃

STANDARD
SUBSTRATE SPECIFICATIONS
Orientation,arc min
Epitaxial surface finish
Back surface finish
Edge finish
Epitaxial surface flatness.um
TwinsInternal defects
Diameter,inch<100>of the Perovskite cell within 30
polished to an epitaxial finish over central 80%
fine lapped
beveled≦20
contains orthogonal <100> twin planes
free of bubbles,of other inclusions
up to 2.0

LASER GLASSES
Nd ions concentration range,cm-3
Nd radiation lifetime,us
Nd lifetime at 10・1020 cm-3 concentration,us
Nd lifetime at 27・1020 cm-3 concentration,us
Refractive index
Thermal expansion coefficient
Lasing cross-section at 1.054um,cm2
Density,g/cm3

from 4・1020 to 27・1020
330
190
80
1.55
.0・10-6・K-1
3.8・10-20
2.85

LBO
リチウムトリボレート（LiB3O5/LBO）はVUV-IRを対象波長とした結晶で、高いダメージしきい値や高い非線効果、位相整合性に影響を受けないという特徴があります。
LBO結晶は高温引き上げプロセスにおいて製作されます。

アプリケーション例
・Nd:YAGレーザー、チタンサファイヤレーザー二倍波発生
・アレキサンドライトレーザー、カッパーベーパーレーザー二倍波発生
・Nd:YAGレーザー、チタンサファイヤレーザー、アレキサンドライトレーザーの三倍波発生
・チューナブルレーザーで、UV、VIS、NIRで、使用したOPOやOPA発生・フェーズマッチングカットオフ: 554nmのSHG、794nmのTHG、160nmまでのSFM
・超短パルスのオートコリレーション測定

Specifications
Transperency range
Point GroupSpace Group
Lattice parameters,ÅDensity,g/cm3
Mohs hardness
Non-linear coeffcient,pm/V
Refractive index at 1064nm
Refractive index at 532nm
Refractive index at 355nm
ptical damage threshold,MW/cm2
Chemical properties
Max.size of element,mm3
Conversion efficiency,%

LBO
160-2600nm
mm2
Pna21
a=8.4473; b=7.3788; c=5.1395; z=22.47
6d32=1.16
nx=1.5656 ny=1.5905 nz=1.6055
nx=1.5785 ny=1.6065 nz=1.6212
nx=1.5973 ny=1.6286 nz=1.6444>10000（1064nm, CW, 2W）
non-hygroscopic
10×10×20
70（1064nm, 20ns, 50Hz, 2W） 30（800nm, 20ns, 50Hz, 2W）
55（1064nm, CW, 2W） 50（1064nm, 20ns, 3W）

Li2B4O7
リチウムテトラボレート（Li2B4O7）結晶は、表面音波デバイスアプリケーションに有効な新しい結晶です。

アプリケーション例
・YAGレーザーの第二、第三、第四、第五高調波発生・可視光波長領域のレーザー光の第二高調波などの高出力な紫外の光源

1/2

Li2B4O7
Specifications
Transperency range
Point GroupSpace Group
Lattice parameters,ÅMohs hardness
Angle acceptanceNon-linear coefficient,pm/V
Refractive index at 266nm
Refractive index at 532nm
Refractive index at 1064nm
Density,g/cm3
Temperature acceptance,℃・cm
Temperature SHG tuning（Δλ/ΔT）,nm/℃
Thermal expansion coefficient
Piezoelectric stress constants, C/m2

Li2B4O7
0.16-3.6um
4mm
l41cd
a=9.479; c=10.297
5
1.52゜・cm1/2
d31=0.15
no=1.6664 ne=1.6031
no=1.6139 ne=1.5564
no=1.5980 ne=1.5432
2.44
3.5
9・3・10E-3
a11=11.1・10-6・K-1 a33=3.74・10-6・K-1
e15=0.45・1010 e31=0.209・1010 e33=0.928・1010

Dielectric constant

ε11T/ε0=82.61 ε11S/ε0=78.8
ε33T/ε0=87.92 ε33S/ε0=71.45

Elastic stiffness, N/m2

C11E=13.5・1010 C12E=0.375・1010
C13E=3.35・1010 C33E=5.68・1010
C44E=5.85・1010 C55E=14.67・1010

2/2

LiF
材質特性
Transmission range（thickness 10mm）,um
Crystal structure
Lattice parameters,ÅMohs hardness

0.12-6.5
cubic
a=4.026
4

Density,g/cm3
Refractive index,at 1.0um

2.60
n=1.387

光学ウィンドウ仕様
Surface quality,scratch-dig
Clear aperture
Diameter tolerance,mmThickness tolerance,mm
Flatness
Parallelism,arc min

60-40
90% of diameter+0.0/-0.1±2
λ/4（633nm）
3

LiIO3
リチウムアイオデート（LiO3）結晶は高い非線効果を広い波長範囲で提供する、単軸非線形光学結晶です。
主にチタンサファイヤやアレキサンドライトレーザーなどの中出力タイプの二倍波用に使われております。また、Nd:YAGレーザーの二倍波・三倍波の発生や、超短パルスのパルス幅を測定するオートコリレータにも使われます。
結晶サイズとしては、100×100×100mm3までお受け致しております。
湿度を嫌いますので、ご購入後は保存に気を付けて頂きますようお願い致します。

アプリケーション例
・690～2000nmの基本波を持つレーザーの二倍波、三倍波、四倍波の発生
・光パラメトリックオシレーション、800～4000nm内のチューニング使用
・280～5500nm以内の透過範囲においての波長の多重や混合
・超短パルスレーザーのパラメーター測定
・非線形光学結晶効果による赤外線のイメージング

Specifications

LiIO3

Transparency range
Point Group
Lattice parameters,ÅMohs hardness
Density,g/cm3
Refractive index at 633nm
Refractive index at 1064nm
Chemical properties
Non-linear coefficient,pm/V
perpendicular to z-axis
Optical damage threshold,MW/cm2
parallel to z-axis

280-5500nm
6a=5.4813; c=5.1717
44.5
no=1.8830 ne=1.7367
no=1.8517 ne=1.7168
hygroscopic
d14=0.22 d31=13.7 d33=5.86
28・10-6・K-1
500±200（1064nm, 20ns）
48・10-6・K-1

Conversion efficiency,%

50（1064nm, 20ns, 50Hz, 2W）
35（780nm, 20ns, 20Hz, 2W）

LIS
リチウムイオンデート（LilnS2/LIS）結晶は、AgGaS2結晶とAgGaSe2結晶と非常に近い特性を持っていますが、構造はそれらと異なった結晶です。
LilnS2は焦電性があり、効率的な光電効果をもたらします。

アプリケーション例
・CO2レーザーの第二高調波発生
・CO2レーザーの近赤外、可視光イメージング
・中赤外域のフリクエンシーミキシング
・Nd:YAGレーザーで励起されたOPOを使用したチューナブルレーザー
・他の1.2～10umのレーザーで励起されたOPOを使用したチューナブルレーザーSpecifications
Transperency range
Point Group
Lattice parameters,ÅMohs hardness
Density,g/cm3
Refractive index at 0.7um
Refractive index at 10.5um
AR coat for single-band,dual-band
Optical damage thresholld,MW/cm2
max. size of element
Non-linear coefficient,pm/V
Chemical properties

LilnS20.35-12.5um
mm2
a=6.887, b=8.05, c=6.4745
3.5
nx=2.212 ny=2.171 nz=2.220
nx=2.059 ny=2.023 nz=2.062
OK>100（1064nm, 10ns）
5×5×10mm3
d31=8; d32=7; d33=18
non-hygroscopicLNB/LTA
リチウムナイオベート（LiNbO3/LNB）結晶とリチウムタンタレート（LiTaO3/LTA）結晶は、AOデバ
イスやEOデバイス、非線形光学デバイスなどの材料として、また高温音波変換器・音波受動器・
音波遅延器・偏向器・非線曲波発生・音波フィルター・EO-Qスイッチ・光エンコーダー（デコーダー）・レーザー装置の共振及び第二高調波発生・光パラメトリック発信に対しての非線形材料などとして多くのアプリケーションで利用されております。
これらのアプリケーションのいくつかにおいて、これらの結晶の高度なユニフォーミティは欠かす事が出来ません。
低温下でのツォクラルスキー法での結晶引き上げは、良質且つ大きな結晶サイズを実現しました。
また吸湿性が無く、無色で溶けにくく透過ロスもあまりありません。

Specifications
Transperency range
Point GroupSpace Group
Lattice parameters,ÅMohs hardness
Density,g/cm3
Refractive index

Non-linear coefficient
at 1.06um,pm/V
Electro-Optical coefficient
at 0.63um,pm/V
max.size of element

AR coat

LiNbO3

LiTaO3

0.4-5um3m
R3ca=5.148; c=13.863
5
4.64

0.4-5um3m
R3ca=5.154; c=13.784
5.5
7.45

no=2.28647; ne=2.20240（at 0.633um）
no=2.2273; ne=2.1515（at 1.1523um）

no=2.183; ne=2.188（at 0.6um）
no=2.131; ne=2.134（at 1.2um）

d22=5.6; d31=11.6; d33=8.6

d22=2; d31=-1; d33=-21

r31=8.6; r22=3.4; r33=30.8; r51=28

r13=8; r22=-0.2; r33=30

20×20mm2径、50mm長
45×45×0.5-1mmt（プレート）
3"径×0.5-1mmt（ウェハー）

20×20mm2径、50mm長
45×45×0.5-1mmt（プレート）
3"径×0.5-1mmt（ウェハー）

OKOKLNB/LTA
リチウムナイオベート（LiNbO3/LNB）結晶とリチウムタンタレート（LiTaO3/LTA）結晶は、AOデバ
イスやEOデバイス、非線形光学デバイスなどの材料として、また高温音波変換器・音波受動器・
音波遅延器・偏向器・非線曲波発生・音波フィルター・EO-Qスイッチ・光エンコーダー（デコーダー）・レーザー装置の共振及び第二高調波発生・光パラメトリック発信に対しての非線形材料などとして多くのアプリケーションで利用されております。
これらのアプリケーションのいくつかにおいて、これらの結晶の高度なユニフォーミティは欠かす事が出来ません。
低温下でのツォクラルスキー法での結晶引き上げは、良質且つ大きな結晶サイズを実現しました。
また吸湿性が無く、無色で溶けにくく透過ロスもあまりありません。

Specifications
Transperency range
Point GroupSpace Group
Lattice parameters,ÅMohs hardness
Density,g/cm3
Refractive index

Non-linear coefficient
at 1.06um,pm/V
Electro-Optical coefficient
at 0.63um,pm/V
max.size of element

AR coat

LiNbO3

LiTaO3

0.4-5um3m
R3ca=5.148; c=13.863
5
4.64

0.4-5um3m
R3ca=5.154; c=13.784
5.5
7.45

no=2.28647; ne=2.20240（at 0.633um）
no=2.2273; ne=2.1515（at 1.1523um）

no=2.183; ne=2.188（at 0.6um）
no=2.131; ne=2.134（at 1.2um）

d22=5.6; d31=11.6; d33=8.6

d22=2; d31=-1; d33=-21

r31=8.6; r22=3.4; r33=30.8; r51=28

r13=8; r22=-0.2; r33=30

20×20mm2径、50mm長
45×45×0.5-1mmt（プレート）
3"径×0.5-1mmt（ウェハー）

20×20mm2径、50mm長
45×45×0.5-1mmt（プレート）
3"径×0.5-1mmt（ウェハー）

OK

OK

MAGNETO-OPTICAL GLASS MOS-04
可視から近赤外域レーザー光までの放射を、磁界の中でコントロール出来る材料です。
ファラデー回転によって光の偏光を変調する光シャッターを作製するメーカーの方に使われています。
ヴェルデ定数が大きいのが特徴です。

PHYSICAL PROPERTIES
Mohs hardness
Density,g/cm3
Refractive index,at 587.5nm

4-5
4.3
n=1.6889

Non-linear coefficient,esu

2.65・10-13

Thermal expansion coefficient96.4・10-7・°K-1

MAGNETO-OPTICAL PROPERTIES
Verdet constant,rad・T-1・m-1

V=73（at λ=633nm）
V=21（at λ=1060nm）

Optical losses at 633 and 1060nm,cm-1
Optical quality（Δn）,cm-1
Elements maximum dimensions,mm

0.001<0.5・10-6
dia.150×80

MAGNETO-OPTICAL GLASS MOS-10可視から近赤外域レーザー光までの放射を、磁界の中でコントロール出来る材料です。
光の偏光をファラデー回転で変調する光シャッターを作製するメーカーで使用されています。
ヴェルデ定数が大きいのが特徴です。

PHYSICAL PROPERTIES
Mohs hardness
Density,g/cm3
Refractive index,at 587.5nm

4-5
4.83
n=1.7350

Non-linear coefficient,esu

3.07・10-13

Thermal expansion coefficient63.2・10-7・°K-1

MAGNETO-OPTICAL PROPERTIES
Verdet constant,rad・T-1・m-1

V=87（at λ=633nm）
V=26（at λ=1060nm）

Optical losses at 633 and 1060nm,cm-1
Optical quality（Δn）,cm-1
Elements maximum dimensions,mm

0.001<0.5・10-6
dia.150×100

melting quartz
溶融石英は、非結晶脂質で等方性のあるSiO2を溶かして石英化したものです。
この材料は、高い均質性と紫外・可視・赤外という広い波長範囲での透過特性を持ち合わせており、UVグレードで0.17～2um、IRグレードで0.23～3.5umまでを対象としております。
溶融石英は、石英より光散乱が少なくガンマ線やＸ線を照射してもダメージがありません。
温度膨張も少なく、耐熱にも優れております。

MgF2
マグネシウムフルオライド（MgF2）は、均質性のあるクロスセクションを得るための温度膨張特性及び複屈折特性を、広い透過波長範囲で使用できる唯一の光学材料です。
紫外光源や受光器のメーカー、干渉フィルターのメーカーなどが使用しております。

材質特性
Transmission range（thickness 10mm）,um
Crystal structure
Lattice parameters,ÅMohs hardness
Density,g/cm3
Refractive indexes
Solubility at 18℃,g/100g water

0.11-8.0
tetragonal
a=4.61, c=3.06
6
3.177
ne=1.3852 no=1.3796
7.6・10-3

光学ウィンドウ仕様
Surface quality,scratch-dig
Clear aperture
Diameter tolerance,mmThickness tolerance,mm
Flatness
Parallelism,arc min
ΔNn
MgF2-UV（200nm）
MgF2-IR（500nm）

60-40
90% of diameter+0.0/-0.1±2
λ/4（633nm）
3<0.5・10-5
<0.07
<0.02

NaCl/KCl/Csl
ソディウムクロライド（NaCl）は、0.25～16umまでの透過用窓材、レンズやプリズムに使用され、ハイパワーレーザーなどで特性が出てきます。
ただし水分を嫌うので専用オーブンを使い、常に乾燥した状況での使用が好ましいです。
耐温性は400℃までですが、温度変化には敏感です。
ポタジウムアイオダイド（KCl）は0.3～20umまでの透過用で、赤外用ウインドウ、レンズやプリズ
ムに使用され、耐温性はやはり400℃を数えますが、水分にもろい性質があります。
セシウムアイオダイド（Csl）は2mmという薄さで、可視光から70umまでという広い波長範囲を透過し、主に赤外用ウィンドウや液体セル用ウィンドウに使われます。セシウムアイオダイドは比較的柔らかく、急激な温度変化による振動やショックに強い性質があり、宇宙アプリケーションにも使われております。水の吸収が少ない点も利点です。

Nd:KGW/Er:KGW
ネオジウムドープポタジウムガドリウムタングステート（Nd:KGd（WO4）2/Nd:KGW）は低いしきい値で高い効率を持つ、レーザーレンジファインダーに適した結晶です。
KGW結晶は効率がYAGレーザーより5倍高く、0.5-1Ｊの低い励起エネルギーで効果的なレーザー発振が可能で高い出力も出せます。
引き上げ法の向上により結晶自体の大きさは、重さが～3kg、4～12mm径、50～120mm長が可能です。

特徴
・0.1～0.3Jまでの低いしきい値
・0.5～1Jという低い励起エネルギーでの高い効率性・偏光された放射光・5分というビーム発散性・高い光学均質性
・効果的なQ変調
・効果的なモード同期
・フレネル回折を持つコンパクトレーザーのデバイス
1/2

Nd:KGW/Er:KGW
Specifications
Chemical formula
Crystal structureSpace group
Lattice parameters,ÅMohs hardness
Density,g/cm3
Refractive indexes,at 1067nm
Young´s modulus,GPa
Thermal conductivity at 373°K-1
Thermal expansion coefficient,at 373°K

Refractiive index variation

Nd:KGW
Nd:KGd（WO4）2
monoclinic
C2h（2/m）a=8.10 b=10.43 c=7.60
5
7.27
nq=8.10 np=1.978 nm=2.014
Ea=115.8 Eb=152.5 Ec=92.4
Ka=0.026 Kb=0.038 Kc=0.034
αa=4・10-6・°K-1
αb=1.6・10-6・°K-1
αc=8.5・°K-1（0.4-1）・10-5

ロッドの仕様Orientation
Perpendicularity
Diameter tolerance,mmLength tolerance,mm
Chamfer
Parallelism
Dopant concentration,at.%
Flatness
Absorption loss at 1150nm,cm-1<010>along rod±30´<15´+0.0/-0.1+1.0/-0.0（45±10°）×（0.2±0.1）mm
<30´
2-10
<0.2
<0.005

2/2

Nd:LSB
ネオジウムドープランザナムスカンジウムボレート（Nd:LaSc3（BO3）4/Nd:LSB）結晶は、ダイオード
励起においても、フラッシュランプ励起と同等のクオリティーが求められる、効率性に優れた結晶です。
Nd3+は、濃度が50%までのドープが求められる新しい結晶で、励起光の温度ドリフトの影響を変え、808nmにおいてのネオジウムの広い吸収ライン上の放射周波を安定させるので、効率性の高いダイオード励起レーザーには不可欠です。
吸収の最大値、放射のクロスセクションは、Nd:YAGと非常に似ておりますが、バンド幅が5倍広く、LSB結晶のNd3+吸収係数αもNd:YAG結晶の係数より3倍高く、1mm長という小さいサイズでも使用が可能です。
光学的なスロープ効率はおよそ70%です。

Specifications
Chemical formula
Crystal structure
Stimulated emission cross-section at 1062.5nm,cm2
Transmission range,um
Nd dopant concentration,at.%Mohs hardness
Thermal conductivity,W・cm-1°K-1Generated wavelength,um
Saturation intensity S0=hω σemτ,W・cm2
Absorption FWHM,nm
Absorption coefficient at 808nm in Nd（10 at.%）:LSB,cm-1
Density,g/cm3
Fluorescence lifetime in Nd（10%）:LSB,us
Emission FWHM,nm
Slope efficiency（at laser pumping）%
Refractive indexes,at 1000nm

Nd:LSB
Nd:LaSc3（BO3）4
monoclinic
1.3・10-19
0.2-3.0
5-25
>7
0.028
1.062512.0・103
3
34
3.68
118
4
～70
nx=1.8280 ny=1.8272 nz=1.7486

1/2

Nd:LSB
他の結晶との比較
Crystal type

Nd:YAG

Nd:YVO4

Nd:LSB

Nd concentration,at/cm3
Absorption coefficient α,cm-1
Lifetime τ,us
Emission cross-section σem,cm2
FWHMabs,nm
FWHMem,nm
Saturation intensity S0=hω/σemτ,W・cm2

1.5・102010240
3.3・10-19
0.8
0.5
2.4・103

1.5・102010979.8・10-19
2.0
1.0
2.0・103

5.1・1020
36
118
1.3・10-19
3.0
4.0
12・103

2/2

Nd:YAG
ネオジウムドープイットリームアルミニウムガーネット（Nd;Y3AL5O12/Nd:YAG）結晶は、固体レー
ザーのレーザー結晶として、今日最も使われている材料です。
弊社では、Nd:YAG結晶自身を、産業用や医療用、研究用にと様々なアプリケーションに合わせた形でご提供しております。
ツォクラルスキー法での結晶引き上げになります。

Specifications
Chemical formula
Crystal structure
Nd dopant concentration,%
Mohs hardness
Lattice parameters,ÅDensity,g/cm3
Thermal expansion coefficient
AR coatRoughness,scrach/dig per MIL-O-1380A
Refractive index at 1um
Diameter,mm
Pump wavelength,nm
Loss coefficient at 1064nm,cm-1
Parallelism,arc sec
Orientation
Length,mm
Absorption band at pump wavelength,nm
Laser wavelength,nm
Perpendicularity,arc min
Flatness <λ/10
Thermal conductivity at 25℃,W・cm-1・゜K-1

Nd:YAG
Nd3+:Y3AL5O12
cubic
0.7-1.1
8.5
12.01
4.56
7.8・10-6・゜K-1,<111>
OK
10-5
1.82
（4÷8）±0.025
807.5
0.003
<10
<111>direction<130±0.5
1
1064
<5
<λ/10
0.14

Nd:YAP/Er:YAP
ネオジウムドープイットリウムオルソアルミネート（Nd:YAlO3/Nd:YAP）結晶は、オルソロンビックな構造で今後のレーザー結晶として注目されています。
YAGと似た結晶ですが独特な性質を持っており、主にリニアな偏光を帯びた高い安定性のあるC
WのTEM00モードレーザーや高出力レーザー、ダイオード励起固体レーザーなどに向いています。ダメージしきい値とスロープ効率において、Nd:YAP結晶の1079nmの波長はNd:YAG結晶の1064nmと同等で、Nd:YAP結晶の1340nmはNd:YAG結晶の1319nmよりも優れております。
Nd:YAP結晶の1340nmにおいてのクロスセクションはNd:YAG結晶の1319nmにおいてより約2.4倍
高くなります。
エルビウムドープイットリウムオルソアルミネート（Er:YAlO3）結晶は、ソラリゼーション効果を避ける
必要性からあまり使われない、1660nmという波長を出すアイセーフレーザーなどに使われます。
主にフラッシュランプに使用されていますが、ランプの有害特性を防ぎ眼に安全な波長範囲を保証します。
1660nmにおいて高繰り返しなQスイッチパルス使用のアイセーフレーザーにおいて、非常に期待の持てる結晶デバイスであります。
Specifications
Mohs hardness
Space group
Young´s modulus,H・m-2
Lattice constant,Å
Thermal conductivity at 373 °K ,W・cm-1・°K-1
Thermooptical factor dnγ/dT
Thermooptical factor dnα/dT
Density,g/cm3

Nd:YAP
8.5
D2h16-Pbnm
280・109
a=5.176 b=5.307 c=7.355
0.11

14.5・10-6・°K-1
9.7・10-6・°K-1
5.35

標準仕様
Host Yttrium
DopantDopant concentration,at%
Laser wavelength,nm
Wavefront distortion at 633nm
Size,mm

Orthoaluminate Perovskite
Nd3+
0.8÷1.5
1079,1340<λ/4/india（3-8）×length（5-110）

Er3+
1÷40
1660,2710-2920
λ/4/india（3-8）×length（5-110）

Nd:YLF
ネオジウムイルフ（Nd:YLF/Nd:LiYF4）結晶は、最も有名なYAG結晶に取って替わる近赤外域の結晶と言われております。温度特性があまり無く、大きな蛍光線幅・自然偏光をおびたオシレー
ションはCW光発生・自己モードロックに適しております。
ツォクラルスキー法で作られ、レーザーロッド・スラブ形は勿論、仕様に応じた形状が可能です。

特徴
・高いパワーや低いビーム発散性、充分なシングルモードオペレーション
・ある程度の繰り返しにおいて、Qスイッチのかかった状態での高い平均出力・大きな径でもモードが整う
Spectral Specifications
Lattice constant,Å
Crystal symmetry
Nd dopant concentration,at.%Transmission band,um
Refractive indexes,at 1.053um
Mohs hardness
Thermal conductivity,W・cm-1・°K-1
Density,g/cm3
Thermooptical factor（dn/dt）,at 1.06um
Lifetime,us
Stimulated emission cross-section,cm2
Optical quality
Optical losses at 1.053um,cm-1-1
Non-linear index n2,esu
Generated wavelength,um
Mechanical Specifications
Barrel finish,um
Parallelism of rod end faces,arc.sec
End faces perpendicularity,arc.sec
Rod end face flatness
Rod dimensions,mm
End faces coating

Nd:YLF
a=5.26 c=10.94
tetragonal
up to 1.6
0.1-7.5
no=1.448 ne=1.47
4-5
0.06
3.95
π=1.047 σ=2.0 10-6 °K-1
540
3.0・10-19<0.3・10-5<0.003
0.6・10-13π=1.047 σ=1.053
Nd:YLF1.5
155
N=0.5 interf.band,⊿N=0.5 interf.banddia.（3-10）±0.1,length（25-140）±0.2
AR/AR coating at 1.05um

NO3
バリウムナイトレート（NO3）結晶は、ラマン散乱効果（SRS）測定アプリケーション下のレーザー周
波変換を非線的にするSRS変換用の結晶です。

アプリケーション例
・1.8～2.4umの波長域に対する光学フィルター

Specifications

NO3

Transperency range
Syngony
Symmetry,spece group
Lattice parameters,ÅMohs hardness
Density,g/cm3
Refractive index at 0.5481um
Refractive index at 1.064um
Refractive index at 2um
Refractive index at 2.5um
Stocks frequency shift,cm-1
Relative optical uniformity,Δn/cm
Anomalous birefringence（in some areas）

0.35-1.80um
cubic
P213
8.11
2.5-3.0
3.25
1.57581.5551
1.5452
1.53991047（3-7）・10-6<5nm/cm

SHG-conversion for Nd-Laser（0.53um）

Radiation wavelength for 40-50% conversion.580nm
Radiation wavelength for 15% conversion.600nm

Achieved radiation conversion efficiency
into 1st stock

60% respectively

Achieved radiation conversion efficiency
into 2nd stock

19% respectively

optical crystal
CaF2・BaF2・MgF2・LiF・NaCl・KCI・KBrなど各種光学クリスタルは、赤外用光学部品及び紫外用光学部品の材料に広く使われています。
透過特性の広さ、低いロスは、オプティカルウィンドウ・プリズム・レンズ・アクロマティックレンズなどに向いております。
これらの材料は、真空紫外（0.11um）から遠赤外（40um）を対象としており、Moltech社はそれらを様々なサイズでご提供しております。

Cr+4:YAG/PASSIVE Q-SWITCH
クロームドープイットリウムアルミニウムガーネット（Cr+4:Y3Al5O12/Cr+4:YAG）結晶は、CW・パル
ス・自己モードロックチューナブル近赤外レーザー（1340～1580nm対象）発生、そして950～1100nmの波長内のレーザーのQスイッチングに使用されています。
クロームの吸収バンドを使用した特定のアプリケーションにおいて、Nd:YAGレーザーの励起として使う事もあり、例えば小さいNd:YAGオシレーターの変わりにもなります。
また、受動Qスイッチ・自己モードロックとしての使用も可能で、1450～1580nmの100フェムト秒以下のパルスレーザー内の組み込みにより実現します。
Cr+4:YAG結晶は、温度的にも放射性も安定しており、信頼性のおける結晶デバイスです。
Mechanical Specifications
Mohs hardness
Thermal conductivity
Thermoopical factor

Cr+4:YAG
8.5
0.12
8.0・10-6・°K-1

Spectral Specifications
Operating transition
Absorption band,nmEmission band,nm
Upper-level lifetime at 300°K,ms
Quantum yield at 300°K,%
Absorption cross section at 1064nm,cm2
Optical damage threshold at 1064nm,10ns,MW/cm2
Dopant level,at/cm3

Cr+4:YAG
3A2-3T2
900-1150
1340-1580
3.6
12
5.0・10-18500（at 1064 nm,10ns）
1017-1018

Specifications

PASSIVE Q-SWITCH

Wavelength,nm
Initial trancemittance,%
Initial absorption coefficient,cm-1
Aperture,mm
Contrast
Optical length,mm
Optical damage threshold,J/cm2
Long-term stbility

950-110015-90
0.05-3
5-12
>8-10
1-40
>4
>15years

PM
リードモリブレート（PbMoO4/PM）は、AOデバイスに使われる高い効率性を持つ結晶です。
主にAO変調器やディフレクター、位相シフターなどに利用されており、ツォクラルスキー法により60mm径で60～80mmの長さまで成長させられる結晶です。
光学的ロスが少なく、結晶自体の均質性に優れ、レーザーの光に対して安定しております。
高い均質性は、高圧下の大口径の光デバイスに取り付ける事にも向いております。

Specifications
Transperency range
Crystal structure
Mohs hardness
Acoustic attenuation at 500MHz,db/cm
Density,g/cm3
Refractive index at 480nm
Refractive index at 644nm
Refractive index at 1500nm
Refractive index at 3500nm
Longitudinal wave propagating along <001>,m/s
Acousto-optic figure of Merit M2,s3/g

PM
420-5500nm
tetragonal
3
2.5
6.95
no=2.5136 ne=2.3409
no=2.3808 ne=2.2581
no=2.2808 ne=2.1817
no=2.2360 ne=2.1507
3750
37・10-18

polycrysta lline znse
ポリクリスタラインジンクセレンは、赤外用のウィンドウ・レンズ・プリズムに使用され、0.5～20umの波長範囲において透過します。
Ge・Si、そしてGaAsのような材料と比較して、ジンクセレンは可視から赤外域をカバーされたい方に向いております。ポリクリスタラインジンクセレンは、他の赤外用材料より安価で低中出力レーザーシステムに向いています。
反射・透過特性に応じてのコーティングもお付けしております。

quartz
結晶成長させた石英は、各種光学部品（ビームスプリッタ・AO素子・偏光素子・プリズム・ウィンド
ウ・紫外用レンズなど）に使われる材料です。
石英材料の特性により吸収は3段階に分かれ、透過特性は0.18um～2.8umまでの広い範囲を対象としております。

Quality grade12
3

Coefficient of absorption

Coefficient of absorption（max at 190nm）
0.010
0.025
0.050

（max at2800nm）
0.030
0.045
0.070

RUTILE
合成して作り上げたチタニウムダイオキサイド（TiO2/Rutile）結晶は、強い複屈折性や広い透過波長域を誇り、光学アイソレータ・プリズム・偏光キューブなどに使われます。
サイズは10～15mm径で、25mm長まで供給出来ます。

Crystal structure

tetragonal

Lattice oarameter,ÅMohs hardness
Transmission range,umDensity,g/cm3
Dielectric loss tangent（at 10GHz）

a=4.593, c=2.958
6-6.5
0.4-5.0
4.25
7.14・10-6・°K-1

Thermal expansion coefficient α∥
Thermal expansion coefficient α⊥
Thermal conductivity,cal/cm・S・K α∥
Thermal conductivity,cal/cm・S・K α⊥Heat capacity at T=25℃,cal/g・K
Refractive indexes at 0.546um
Refractive indexes at 0.5893um
Refractive indexes at 1.3um

9.19・10-6・°K-1
7.14・10-6・°K-1
3 ・ 10-2
2.1・10-2
0.17
no=2.65 ne=2.95
no=2.59 ne=2.90
no=2.74 ne=2.73

SAPPHIRE SUBSTRATES
サファイア単結晶は固有の光学や構造、化学特性を持ち、高い結晶質と誘電体アイソレーションなどに定評があります。
様々なアプリケーションに使用可能ですが、例えば青色LEDアプリケーションでのご使用はいかがでしょうか。

Diameter,mm
Thickness,um
Orientation
TTV and Bow,umFront surface
Back side
Flatness,umRoughness（Ra）,nm
Flat length,mm
Primary flat location
Secondary flat location

50.8±0.05

76.2±0.05

100.0±0.05

330-430±50
C（0001）±0.1°<20
Epi polished
Lapped or polished<5<0.5
16.0±0.5
A or M±0.5°
90°ccw to primary380-480±50
C（0001）±0.1°<25
Epi polished
Lapped or polished<5<0.8
22.0±0.5
A or M±0.5°
90°ccw to primary625-725±50
C（0001）±0.1°<30
Epi polished
Lapped or polished<5<1.0
32.5±0.5
A or M±0.5°
90°ccw to primarysapphire
イットリビウムドープイットリウムアルミニウムガーネット（Yb:Y3Al5O12/Yb:YAG）結晶は、他のネオジウムドープ結晶より半導体励起に向いているレーザー結晶です。
940nm励起で1030nmを発信し、Nd:YAG結晶と比較しても温度変化に強く耐久性もあり、高出力のNd:YAGレーザーアプリケーションに対しての代用にも使用されております。

弊社では、下記のような仕様でサファイア材料をご提供しております。
・150×150mm2までのサイズのサファイアUV-IRウィンドウ・サファイアサブストレート・サファイアロッド
・医療用サファイア結晶・メタルコート付サファイアウィンドウ

SBN
ストロンチウムバリウムナイオベート（SrxBa1-xNb2O6/SBN）は光学的にも光屈折性的にも、その高いEO効果と早い応答性、そして2つのゲインミックスと非常にすばらしい特性を持った材料です。
正確には2つの構造タイプに分かれ、ドープ材料（Ce、Cr、Coなど）やドープレベルなどが異なります。
代表的なタイプを以下に記します。
SBN:60は溶けやすい構造になっており、SBN:75は最も高いEO効果を得る事が出来ます。

アプリケーション例
・光コンピューティング・位相結合・イメージプロセッシング・ホログラフィー

Specifications
Crystal structure
Cell parameters,ÅMohs hardness
Density,g/cm3
Transparency range,um
Refractive indexes,at 0.633um
Absorption coefficient at 0.44um,cm-1
Thermooptical coefficient（dne/dt）
at 25℃at 1370÷1470℃
Electorooptical coefficient,pm/V
Curie temperature,℃
Half-wave voltage,VDielectric constant

SBN x=0.60

SBN x=0.75

4mm
a=12.46, c=3.946
5.5
5.4
0.30÷6.00
no=2.3103 ne=2.2817
0.3
3.0・10-4・°K-14mm
a=12.4302, c=3.9413
5.5
5.4
0.30÷6.00
no=2.3103 ne=2.2987

r13=47; r33=1340
75
240
880

6
8
r13=67; r33=1340
56
48
3400

Si/Geシリコン（Si）は主に、1.5～8umの赤外用リフレクターやウィンドウに使用されております。
ただし9umにおいて大きな吸収がありますので、CO2レーザーとの使用には向きませんが、その高い耐温性からレーザーミラーに対しての使用は御座います。
ゲルマニウム（Ge）は、2～12umの赤外域システム内のレンズやウィンドウに最も広く使われている材料です。
ゲルマニウムは化学変化が無く、丈夫で使用環境を問いません。

TELLURIUM
Specification

TELLURIUM

Transparency range,umPoint group
Lattice parameters,ÅMohs hardness
Density,g/cm3
Refractive indexes at 5.0um
Refractive indexes at 10.6um
Refractive indexes at 14um
Refractive indexes at 28um

3.5-3632m
a=4.495, b=3.74, c=5.912
2-2.5
6.25
no=4.864 ne=6.316
no=4.792 ne=6.247
no=4.775 ne=6.230
no=4.716 ne=6.183

Non-linear coefficient at 10.6um,pm/V
Thermal conductivity,mW・cm-1・°K-1
parpendicular to z-axis
parallel to z-axis
Optical damage threshold,MW/cm2

d11=650
4000
27.2・10-6・°K-1
1.6・10-6・°K-1
20-40（at 10.6um, 150ns）

TeO2
二酸化テルル（TeO2）は、ピエゾ光学素子でAO変調素子として有名です。
AO変調器・イメージングデバイス・ビームスプリッター・ディフレクター・チューナブル偏光フィルタ
ー、勿論レーザー光のAOコントロールにも使用されております。
結晶の製作プロセスは独特のツォクラルスキー法で作られ、他の方法で作られたTeO2結晶よりも質が高く、高いダメージしきい値を持っております。

Specifications
Transperency range
Point Group
Lattice parameters,ÅMohs hardness
Density,g/cm3
Refractive index at 1064nm
Refractive index at 632.8nm
Longitudinal wave propagating along <001>
Shere wave propagating along <110>
Parallel to <001>
Parallel to <110>Max. size of element
Thermal conductivity,mW・cm-1・°K-1
Elastic etiffness,x1011 dynes/cm2

TeO2
330-5000nm
D4-422a=4.796, c=7.626
4（approx.）6
no=2.2005 ne=2.3431
no=2.2585 ne=2.4114
4260
617
6.10・10-6・°K-1
19.5・10-6・°K-1-along<110>axis-40-50mm, diameter-70mm
30
C11=5.32; 5.6 C12=4.86; 5.16 C13=2.12; 2.72
C33=10.85; 10.51 C44=2.44; 2.70 C66=5.52; 6.68

TGG
テルビウムガリウムガーネット（Tb3Ga5O12/TGG）結晶は光アイソレータとしての新しい結晶です。
TGG結晶内の非レシプロカルファラデー性を用いて、光と同軸の外部磁界がTGG結晶を透過して光の偏光を回転させます。
偏光回転は光の方向と等しく、一方向のみを透過させるポラライザを持ち合わせたファラデーロ
ーテータとなります。

特徴
・TGG結晶はテルビウムドープガラスの2倍のヴェルデ定数を持つ
・通常のガラス素材より、熱伝導率が断然高い・テルビウムドープガラスより低い光損失
Specifications
Chemical formula
Crystal structure
Refractive indexes at 600nm
Refractive indexes at 1060nm
Lattice constant,Å
Dielectric loss,tan θ
Operation temperature range,℃
Forward transmission,%
Figure of Merit at 633nm,min/dB
Extinction ratio,dB
Thermal conductivity,W・cm-1・°K-1
Non-linear coefficient n,esu
Absorption coefficient at 500-1200nm,cm-1
Insertion loss,cm-1
Verdet constant（V）,min・oersted-1・cm-1
Birefringence,%Dielectric constantPulse damage threshold,MW/cm2
Orientation of the rod axis

TGG
Tb3Ga5O12
cubic
1.978
1.954
12.3470.0005
23±5
>99
1.5
>30
0.045
8・10-130.0055-0.0060<0.01
0.1272（at 1058nm） 0.46（at 633nm）<0.01
12.40±0.03>300<100>or<111>crystallographic direction（±15´）

Ti:SAPPHIRE
チタニウムドープサファイア（Ti3+:Al2O3/Ti:Sapphire）結晶は、チューナブルレーザーの結晶として今日最も使用されている結晶です。その広い選択波長範囲は有名です。
ツォクラルスキー法とシロポラス法の2種類で結晶成長させております。
基本波でも660～1100nmの範囲を包括し、第二高調波使用も加えますと青や緑の範囲にも達します。
パルス周期性・準CW及びCWモードがとても良く、例えば3.6umにおいての蛍光寿命を４レベルのバイブロニックレーザー、490nmの吸収ピークは励起光源がアルゴンレーザー、カッパーベー
パーレーザー、Nd:YAGの第二高調波、そして色素レーザーと、様々なレーザーからの選択を受容出来ます。
短寿命なランプでも効率的なフラッシュライトが供給出来、色素レーザーに代わる新しいチュー
ナブルレーザーデバイスとして、多くの方々が使う要因ともなっております。

1/2

Ti:SAPPHIRE
Specifications
Chemical formula
Crystal structure
Lattice parameters,ÅMohs hardness
Density,g/cm3
Refractive indexes
Birefringence
perpendicular to c-axis
parallel to c-axis
Specific heat,at 18℃,J kg-1・°K-1
perpendicular to c-axis
parallel to c-axis
Syngony
Axial characteristic

Ti:SAPPHIRE
Ti3+:Al2O3
hexagonal
a=4.748 c=12.957
93.98
np=1.759 nm=1.767
0.0082
0.35
0.33
761
4.78・10-6・°K-1
5.31・10-6・°K-1
triangularuniaxial

ロッドの仕様Tuning range,nmPumping range,nmAbsorption coefficient at 510nm,cm-1
FOM
Ti dopant concentration,at.%Geometry
Parallelism tolerance
Flatness
Orientation
Orientation tolerance
Broadband AR coatings,%
Diameter, mm
Length,mm

680-1100
450-532
0.5÷2.5>200
0.02-0.35
flat-flat/Brewster
10"
0.2
90°to c axis
<5°<0.2
（3÷40）±0.1（10÷140）±0.5

2/2

Er:YLF/Ho:YLF/Tm:YLF
エルビウムドープイルフ（Er:YLF）、ホルミウムドープイルフ（Ho:YLF）、ツリウムドープイルフ（Tm:YLF）は、産業用や医療用、そして研究用に広く使用されているレーザーロッド結晶です。
非線的な屈折性や、温度依存が低い特徴があります。

アプリケーション例（Moltech社実績）
・燐酸ガラスレーザーシステム内でのNd:YLF（1053nm）発振
・高感度な検出測定システム（Ho:YLF:750nm、Er:YLF:850nm）
・眼に無害なスポットライティングレーザーシステム（Er:YLF-1.73um）
・ハイパワー波長可変レーザー（Ce:YLF-0.29-0.32um）
・複数の波長を使用しての複合測定システム（Er:YLF-0.85um・1.73um）、（Ho:YLF-0.75m・0.98um）、（Tm:YLF-2.35um・1.89um）
・レーザーガイダンスシステム（Ho:YLF-3.9um）

Spectral Specifications
Transmission band,um
Crystal symmetry
Mohs hardness
Density,g/cm3
Refractive indexes
Thermal conductivity,W・cm-1・°K-1
Thermooptical coefficient,at 1.06um
Non-linear index n2,esu

Er:YLF/Ho:YLF/Tm:YLF
0.1-7.5
tetragonal
4-5
3.95
no=1.448 ne=1.47
0.06
π=4.3・10-6・°K-1,σ=2.0・10-6・°K-1
0.6・10-13

Mechanical Specifications
Rod dimensions,mm
Rod end face flatness
Parallelism of rod end faces,arc.sec
End faces perpendicularity,arc.sec
Barrel finish,um
End faces coating

Er:YLF/Ho:YLF/Tm:YLF
dia.（3-10）±0.1, length（25-140）±0.2
N=0.5 interf.band,⊿N=0.5 interf.band
155
1.5
AR/AR coating at 1.05um

YAG
ドープ無しイットリウムアルミニウムガーネット（Y3Al5O12/YAG）は、紫外用や赤外用に使用出来る光学部品材料です。
主に高温で高エネルギーのアプリケーションに適しており、安定した構造及び化学特性はサファイヤと似ております。ただYAG結晶は複屈折が無く、高い均質性が可能です。
そうした高品質のYAG結晶を、産業用や医療用、研究用と用途に応じて、サイズや形状を変えご提供しております。
ロッド・スラブ・使用コーティングと、ご希望に合わせたバリエーションも豊富です。

Specifications
Crystal structure
Transmission range,nmDensity,g/cm3
Mohs hardness
Specific heat,W・s・g-1・°K-1
Thermal conductivity,W・m-1
Thermal expansion coefficient
at 0.8um
at 1.0um
at 1.4um
Thermal shock resistance,W・m-1
Thermooptical coefficient（dn/dt）,at 633nm

YAG
cubic
250-5000
4.5
～8.5
0.59
0.14
6.9・10-6・°K-1
1.82451.81971.8121790
7.3・10-6・°K-1

Yb:YAG
イットリビウムドープイットリウムアルミニウムガーネット（Yb:Y3Al5O12/Yb:YAG）結晶は、他のネオジウムドープ結晶より半導体励起に向いているレーザー結晶です。
940nm励起で1030nmを発信し、Nd:YAG結晶と比較しても温度変化に強く耐久性もあり、高出力のNd:YAGレーザーアプリケーションに対しての代用にも使用されております。

特徴・11%以下のとても低い熱伝導率・72%までの高いスロープ効率
・10nm（at 940nm）という広い吸収バンド
・信頼性のあるInGaASダイオード励起（940nm又は、970nm）による近赤外レーザー発生
・高い熱伝導性と耐久性

Specifications
Chemical formula
Crystal structure
Yb dopant concentration,%
Lattice constant,Å
Pump wavelength,nmDensity,g/cm3
Thermal expansion coefficient
Laser wavelength,nm
Loss coefficient at 1064nm,cm-1
Refractive index
Thermal conductivity at 25℃,W・cm-1・゜K-1
Mohs hardness
Absorption band about pump wavelength,nm

Yb:YAG
Yb3:Y3Al5O12
cubic
10
12.01
940
4.56
7.8・10-6・゜K-1,<111>,0-250℃
1030
0.003
1.82
0.14
8.5
10

ZnGeP2
ジンクゲルマニウムリン（ZnGeP2）結晶は、中赤外において高い非線形効率をもたらす結晶です。
ZnGeP2結晶は0.75～12umの透過波長領域において、全ての位相整合された周波数変換を行う
複屈折性を持つ非線形結晶でもあります。

特徴
・高いダメージしきい値
・温度変化に対する高い安定性

アプリケーション例
・CO2レーザーの第二、第三、第四高調波発生・COレーザーの第二高調波発生
・CO2レーザー、COレーザー、その他透過波長域レーザーなどの結合・2um励起のOPG・70～1000umのサブミリ波発生

Specifications
Transperency range
Point Group
Density,g/cm3
Optical damage threshold,MW/cm2
Non-linear coefficient,pm/V
Mohs hardness
max.size of element
Refractive index at 2um
Refractive index at 4um
Refractive index at 6um
Refractive index at 8um
Refractive index at 10um
Refractive index at 12um

ZnGeP20.75-12um
42m
4.1260（at 10.6um, 150ns）
d36=68.9（at 10.6um）; d36=75（at 9.6um）
5.5
15×15×15mm3
no=3.1490 ne=3.1889
no=3.1223 ne=3.1608
no=3.1101 ne=3.1480
no=3.0961 ne=3.1350
no=3.0788 ne=3.1183
no=3.0552 ne=3.0949